SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1908. 1/175 



introduire, sans altération aucune, les métaux dans le tube capillaire en U. Les 

 métaux Cs, Rb, K, Na, préparés par la méthode de Rengade (action de Ga sur le chlo- 

 rure), furent redislillés ensuite à la plus basse température possible dans la partie 

 supérieure du tube en U; une pression légère, obtenue après refroidissement en intro- 

 duisant quelques bulles de CO- sec dans l'appareil à distillation, fit pénétrer le métal 

 fondu (Rb, K, Na ) dans le vide du tube capillaire : pour le Gs, il fallut employer de 

 l'argon pur pour éviter l'oxydation du métal. Quant au lithium, il fut préparé pur, 

 exempt de K et de Na, par dissociation de son hydrure dans le vide (procédé employé 

 par l'un de nous pour les métaux alcalino- terreux). 



Voici les principales données obtenues dans ces expériences, comparées 

 aux nombres de la formule établie par l'un de nous, 



/-,= (2F + T) X const, 



OÙ F est la température absolue de fusion, T la température absolue du 

 corps : 



Csesium. l'ailjldium. l'otassiuni. 



Résistance spécifique Mésislancc spécifique Itésistance spécifique 



Temp. trouvée, calculée. Temp. trouvée, calculée. Teuip. trouvée, calculée. 



000 

 19,4 21,10 21, l3 19,2 l4,o8 14,01 ,")0,I 8,65 8,70 



o 19,30 o 12,80 o 7,01 



— 78,3 12,8; 12,53 — 78,3 8,25 8,33 — 78,3 4,70 4,57 

 — 187,0 5,25 4,66 —187,0 3,45 3,19 — 187,0 1.96 1,76 



Malgré la striction des fils qui se produit à basse température et augmente 

 la résistance, on peut remarquer que, pour Na etLi à — 187°, cette donnée 

 est inférieure à la valeur calculée : cela indique une association moléculaire 

 analogue à celles observées par Dewar et Kamerlingh Onnes, à basse tem- 

 pérature, pour un grand nombre de métaux. 



On constata également qu'un peu d'oxyde dissous dans ces métaux 

 change considérablement leur résistance électrique et leur point de fusion; 



C. R., 1908, 2' Semestre. (T. CXLVII, N" 26.) I9I 



